1 295 
deelingen over allotropie van koper en zink reeds hadden opgemerkt, 
aan de mogelijkheid worden gedacht, dat in zulk een metastabiel 
systeem meer dan twee allotrope modificaties gelijktijdig aanwezig 
zijn. Indien zulks inderdaad het geval is, zal verandering van 
de thermische voorgeschiedenis een verandering van het overgangs- 
punt ten gevolge kunnen hebben. Nu verschilden de preparaten, die 
beide 64°. 9 als overgangspunt hadden geleverd in zooverre in hunne 
thermische voorgeschiedenis, dat het preparaat, dat in den dilatometer 
64°.9 (Tabel I onzer eerste mededeeling) had gegeven, na die bepaling ge- 
durende 36 uren in den dilatometer (dus in kontakt met paraffine- 
olie !) op 100° was gehouden. Eerst daarna werden de bepalingen, 
in Tabel II der eerste mededeeling vermeld, uitgevoerd. Bij voortge- 
zet onderzoek kregen wij den indruk, dat dit verschil in voorge- 
schiedenis niet voldoende was om uit te maken, of een derde modi- 
fikatie kan optreden. Daarom werden op grond der volgende over- 
wegingen nieuwe bepalingen uitgevoerd. 
2. Neemt men aan, dat in ons vroeger onderzocht preparaat K 2 
(le mededeeling) oorspronkelijk meer dan twee modifikaties naast 
elkaar aanwezig zijn geweest, dan bestaat de mogelijkheid, dat door 
de verwarming op 101.° in kadmiumsulfaatoplossing gedurende 24 
uren het grootste gedeelte der bij hoogere temperatuur stabiele 
moditikatie(s) vóór de dilatometerbepaling in den ,1-vorm is overge- 
gaan. Dan zou de verwarming op 100°, die op de eerste dilatome- 
terproef volgde, geen merkbaren invloed op de ligging van het over- 
gangspunt meer behoeven uit te oefenen en zou men, gelijk de tabellen 
I en II (le mededeeling) inderdaad aantoonen, ook na die verwar- \ 
ming hetzelfde overgangspunt kunnen vinden. 
3. Wij hebben nu de thermische voorgeschiedenis van /v 2 zeer 
sterk veranderd. Te dien einde werd AT,, na de in onze eerste mede- 
deeling vermelde dilatometer-proeven, gesmolten, in water „abge- 
schreckt” en onmiddellijk daarna, dus zonder voorafgaande behande- 
llng met kadmiumsulfaatoplossing bij 101°, op de vroeger beschreven 
wijze dilato metrisch onderzocht, waarbij de temperatuur binnen drie 
duizendste graden konstant op 70 .0 werd gehouden. Er trad in 3 3 / 4 
uren een daling in van 143 mm., terwijl vroeger (1 e mededeeling) bij 
AT, een sterke stijging bij dezelfde temperatuur was waargenomen. 
4. Ter kontrole van dit resultaat werd nu de volgende weg ingeslagen: 
Een nieuw preparaat (± 300 gram) van Kahlbaum, dat wij K 3 
zullen noemen, werd gesmolten, „abgeschreckt” en in den vorm van 
draaisels in een met paraffineolie en glazen kogeltjes aangevulden 
